## Studi dan Aplikasi Elektroda FeTiO
3 -TiO 2 /Ti untuk Degradasi Reactive Blue 160 dengan Metode Fotoelektrokatalisis
[Study and Application of Photoelectrocatalytic FeTiO 3 -TiO 2 / Ti Electrode to High-Degradation of Reactive Blue 160]
Thamrin Azis 1* , Maulidiyah Maulidiyah 1 , Muhammad Nurdin 1 , Muh. Zakir Muzakkar 1 , Ratna 1 ,
La Ode Abd Kadir 1 , Viesta Valentin Octavian 1 , T Nurwahida 3 ,C Bijang 2 , Haris W 1
1 Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Halu Oleo, Kendari 93232, Southeast Sulawesi, Indonesia
2 Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Patimura,
3 Program Studi S1 Farmasi,STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia
Abstract . The manufacture of titanium dioxide (TiO 2 ) electrodes is made by anodizing method and coated with ilmenite  (FeTiO 3 )  through  a  dip-coating  technique.  The  ilmenite  (FeTiO 3 )  coated  TiO 2 /Ti  plate  electrode  was developed  for  the  degradation  of  the  reactive  blue  160  dye  under  photoelectrocatalytic  UV  and  Visible  light irradiation. The performance of FeTiO 3 -TiO 2 / Ti composites degrades reactive blue 160 under UV irradiation and is  visible  photoelectrocatalytically  compared  to  TiO 2 .  The  results  of  XRD  characterization of  TiO 2 crystals in  the form of anatase at 2θ, namely 35.1 ° (110), and the substitution of Fe dopant on TiO 2 in the form of anatase and rutile  crystals.  FTIR  data  indicated  the  presence  of  Fe-O  bonds  at  wave  numbers  <700  nm.  SEM-EDX  results showed  a  thin  layer  of  FeTiO 3 was  formed,  indicating  that  the  dip-coating  method  was  effective  in  the  coating process. The performance of the FeTiO 3 -TiO 2 / Ti electrode has the highest activity against the oxidation process under  visible  light  than  the  TiO 2 /Ti  electrode.  The  results  of  degradation  of  reactive  blue  160  dye  with  a concentration of 0.5 ppm by photoelectrocatalytic showed that the TiO 2 / Ti and FeTiO 3 -TiO 2 /Ti electrodes were active in visible irradiation with degradation rate constants of 48% and 69%.
Keywords : Electrodes, ilmenite, TiO 2 / Ti, degradation, reactive blue 160, photoelectrocatalysis
Abstrak . Pembuatan  elektroda  titanium  dioksida  (TiO 2 )  dibuat  dengan  metode  anodizing  dan  dilapisi  dengan ilmenite (FeTiO 3 ) melalui teknik dip-coating. Elektroda plat TiO 2 /Ti terlapis ilmenite (FeTiO 3 ) dikembangkan untuk degradasi zat warna reactive blue 160 dibawah iradiasi cahaya UV dan Visible secara fotoelektrokatalisis.  Kinerja komposit  FeTiO 3 -TiO 2 /Ti  mendegradasi reactive  blue 160  dibawah  iradiasi  sinar  UV  dan  Visibel  secara fotoelektrokatalisis dibandingkan dengan TiO 2 . Hasil karakterisasi XRD kristal TiO 2 yang berbentuk anatase pada 2θ  yaitu  35,1°  (110)  dan  substitusi  dopan  Fe  pada  TiO 2 berbentuk  kristal  anatase  dan rutile .  Data  FTIR diindikasikasi adanya ikatan   Fe-O pada bilangan gelombang <700 nm. Hasil SEM-EDX menunjukkan terbentuk lapis  tipis  FeTiO 3 menandakan  metode  dip-coating  efektif  dalam  proses  pelapisan. Kinerja  elektroda  FeTiO 3 - TiO 2 /Ti  memiliki  aktivitas  tertinggi  terhadap  proses  oksidasi  di  bawah  cahaya  tampak  dibandingkan  elektroda TiO 2 /Ti. Hasil degradasi pewarna reactive blue 160 konsentrasi 0,5 ppm secara fotoelektrokatalisis menunjukkan elektroda TiO 2 /Ti dan FeTiO 3 -TiO 2 /Ti aktif pada iradiasi visibel dengan konstanta laju degradasi 48% dan 69%. Kata kunci : Elektroda, ilmenite, TiO 2 /Ti, degradasi, reactive blue 160, fotoelektrokatalisis
Diterima:  5 Juli 2021, Disetujui: 20 Agustus 2021 Sitasi:  Azis,  T., et  al. (2021).  Studi  dan  Aplikasi  Elektroda  FeTiO3-TiO2/Ti  untuk  Degradasi  Reactive  Blue  160  dengan  Metode Fotoelektrokatalisis. KOVALEN: Jurnal Riset Kimia , 7(2): 121-130.
https://bestjournal.untad.ac.id/index.php/kovalen

## Azis et al.

## LATAR BELAKANG
Limbah  industri  tekstil  mengandung  zat warna    dengan  kadar  tinggi  yang  sulit  terurai secara  alami  ( non  biodegradable )  dan  dapat mengganggu  ekosistem  di  dalam  air  karena bersifat  resisten  dan  beracun  (Imtiazuddin, 2018;  Mani et  al .,  2019).  Pewarna  dalam industri  tekstil  seperti reactive  blue 160 merupakan senyawa organik dari golongan azo banyak  digunakan  sebagai  bahan  pencelup (Almeida et al ., 2009). Pengendalian pencemaran air limbah diperlukan teknik untuk mendeteksi  secara  cepat.  Salah  satu  metode untuk  mengatasi  limbah  tekstil reactive  blue 160  adalah  menggunakan  menggunakan bahan semikonduktor seperti TiO 2 , ZnO, Fe 2 O 3 , dan  lain-lain  (Maulidiyah et  al .,  2015).  Teknik oksidasi  yang  sedang  dikembangkan    adalah oksidasi berbasis fotoelektrokatalisis menggunakan  semikonduktor  TiO 2 .  Metode fotoelektrokatalis  banyak  digunakan    dalam pengembangan  TiO 2 sebagai  agen  pengurai bahan  organik  dan  sensor  Chemical  Oxygen Demand  (COD).  Menurut  Wu  dan  Zhang (2011),  metode  fotoelektrokatalisis  memiliki beberapa  keunggulan,  seperti  hemat  dan polutan  organik  dapat  didegradasi  menjadi senyawa yang tidak  berbahaya yaitu  H 2 O dan CO 2. Beberapa  peneliti  telah  mengimobilisasi unsur logam pada TiO 2 , antara lain emas (Au), besi  (Fe),  dan  perak  (Ag)  menunjukkan keberhasilan  pengaktifan  TiO 2 pada  cahaya tampak untuk meningkatkan kinerja fotoelektrokatalitik. Namun TiO 2 anatase hanya aktif pada sinar UV karena nilai energy gap (Eg) TiO 2 yang  relatif  besar  yaitu  3,2  eV,  sehingga diperlukan  bahan  doping  untuk  mengurangi energi gap (Binitha et al ., 2010).
Metode  dopan  merupakan  salah  satu modifikasi  TiO 2 untuk  mengubah  struktur
elektronik  TiO 2 sehingga  dapat  menurunkan energi  celah  pita.  Menurut  Dolat et  al. (2013), dopan Fe dan N pada TiO 2 dapat menghasilkan aktifitas  fotokatalitik  yang  tinggi  dibawah  sinar visibel.  Raghander et  al .  melaporkan  bahwa doping  Fe 3+ pada  TiO 2 dengan  komposisi Fe(NO 3 ) 3 cenderung  terbentuk  ilmenit  FeTiO 3 atau  FeO.TiO 2 .  Keberadaan  ilmenit  FeTiO 3 sebagai  fotokatalis  dalam  reaksi  oksidasi sangat  efektivitas  untuk  menurunkan  polutan organik  di  bawah  iradiasi  UV.  Berdasarkan studi  literatur  yang  diuraikan,  maka  penelitian ini  akan  dilakukan  sintesis  dan  karakterisasi TiO 2 /Ti  terdoping  ilmenit e (FeTiO 3 )  untuk mendegradasi  senyawa  organik reactive  blue 160 dengan  pembuatan  lapisan  TiO 2 /Ti menggunakan  metode  anodizing,dilanjutkan dengan
doping fotokatalis
dan fotoelektrokatalisis  oleh  ilmenite  (FeTiO 3 ) secara  sol-gel  sehingga  komposit  TiO 2 /Ti terdoping  FeTiO 3 mampu  mendegradasi senyawa  organik  yang  terdapat  di  dalam perairan.

## METODE PENELITIAN

## Bahan dan Peralatan
Plat  Ti  (Titanium)  dengan  kemurnian 99,7% dan tebal 0,5 mm, amplas halus ukuran 1200 CC, Tembaga (Cu), akuabides, detergen, HF  (p.a),  HNO 3 (p.a)(asam  nitrat),  HCl  (asam klorida),  NH 4 F  (ammonium  florida)  0,27  M,
NaNO 3 (natrium nitrat) 0,1 M, gliserol 98% (p.a),
TTIP  (titanium  tetra  isopropoksida),  Asetil Asetonat,  C 2 H 5 OH  (etanol),  CH 3 COOH  (asam asetat)  1  M,  Fe(NO 3 ) 3 (besi  II  nitrat),  TiO 2 dan reactive blue 160.
Peralatan yang digunakan meliputi X-Ray
Diffraction (XRD),  Spektrofotometer  FT-IR, Scanning  Electron  Microscopy (SEM)-EDX,
dan Linear Sweep Voltammetry (LSV).
Azis et al.

## Prosedur Kerja
Pembuatan  lapisan  TiO 2 /Ti  dengan  metode anodizing
Plat titanium yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam probe yang diisi dengan larutan  elektrolit  NH 4 F  0,27  M  dalam  98% gliserol.  Proses anodizing dilakukan  dengan menempatkan pelat Ti sebagai anoda dan pelat Cu sebagai katoda serta mengatur perubahan potensial listrik 25 volt dan proses ini dilakukan selama  4  jam.  Selanjutnya,  memanaskan  plat Ti  selama  1,5  jam  pada  suhu  500°C  untuk mendapatkan kristal TiO 2 anatase (Anas et al .,
2016; Fang, et al ., 2016)
Pembuatan  FeTiO 3 -TiO 2 /Ti  dengan  metode sol-gel
Sintesis  FeTiO 3 dengan  metode  sol  gel Raghavender et  al .  (2013).  Larutan  1  dibuat dengan mereaksikan 4 ml titanium tetraisopropoksida (TTIP) dengan 0,5 mL asetil asetonat  dan  15  mL  etanol  99%.  Larutan  2 dibuat  15 ml etanol  99 %  dan  2 ml  aquabides dengan menambahkan 1 ml asam asetat 0,1 M. Kedua larutan dicampur dan direflux selama 3 jam  pada  suhu  50 o C  dan  ditambahkan Fe(NO 3 ) 3 untuk  menghasilkan  sol  FeTiO 3 .
Pelarut  yang  dihasilkan  diuapkan  pada  suhu kamar  selama  48  jam  hingga  membentuk  gel dan  dipanaskan  hingga  80°C  dalam  oven selama    30  menit.  Plat  Ti  dan  TiO 2. Proses pelapisan sol-gel FeTiO 3 menggunakan teknik perendaman  pada  permukaan  TiO 2 nano  tube (Nurdin et  al .,  2016).  Teknik  perendaman dilakukan  selama  satu  hari  yang  bertujuan untuk menguapkan zat pelarut dan membentuk kristal  FeTiO 3 pada  elektroda  TiO 2 -NTAs.
Terakhir  dipanaskan  selama  15  menit  pada suhu 80°C hingga terbentuk FeTiO 3 .TiO 2 /Ti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Plat Titanium (Ti)
Preparasi  plat  titanium  (Ti)  dilakukan dengan memotong plat Ti dengan ukuran 4 cm x  0,5  cm  dan  tebal  0,5  mm.  Kemudian,  plat yang  sudah  dipotong  dibuat  lebih  bersih dengan mengoleskan amplas 1200 cc sehingga  plat  Ti  menjadi  halus  (Gambar  1a). Kemudian  direndam  menggunakan  larutan campuran  yang  terdiri  dari  HNO 3, HF  dan akuabides dengan perbandingan 1 mL, 2 mL, 3 mL dan 6 mL (Anas et al. , 2016).  Larutan HF diperlukan  untuk  mereduksi  dan  melarutkan lapisan  oksida  yang  masih  menempel  pada permukaan plat. Larutan HNO 3 untuk mengoksidasi  dan  menghilangkan  lemak  atau kotoran  permukaan  pelat.  Langkah  terakhir adalah bilas dengan air suling untuk menghilangkan larutan etching pada permukaannya dan dikeringkan di udara bebas (Gambar 1b).
(a) (b)
Gambar 1 . Permukaan  titanium  (a)  sebelum preparasi dan (b) setelah preparasi
Elektroda TiO 2 /Ti
Pembuatan  lapis  tipis  nanotube TiO 2 /Ti dilakukan  dengan  metode anodizing seperti
(Gambar  2)  dilakukan  selama  4  jam  dalam larutan elektrolit gliserol dan NH 4 F 0,27 M pada bias  potensial  25  volt.  Tegangan  yang  lebih

## Azis et al.
tinggi disuplai dalam proses pembuatan lapisan tipis  TiO 2 /Ti  yang  membuat  strukturnya berbentuk seperti nodul atau partikulat.Umumnya  proses  anodizing  akan membentuk  nanomaterial  yang  berukuran  1- 100 nm (Fang et al., 2016). Lapisan tipis TiO 2 /Ti hasil  proses  anodizing  dikalsinasi  pada  suhu
500°C selama 1,5 jam untuk menguapkan sisa larutan  elektrolit  yang  masih  berada  pada permukaan plat Ti. Selain itu, proses kalsinasi bertujuan untuk mendapatkan elektroda TiO 2 /Ti dengan  struktur  kristal  anatase  yang  memiliki aktivitas fotodegradasi yang lebih baik (Nurdin et al ., 2016).
Gambar 2. Proses  oksidasi  logam  titanium,  (a)  proses anodizing dan (b)  hasil anodizing plat  Ti membentuk TiO 2
Dari  Gambar  2  dapat  dilihat  adanya perbedaan  antara  permukaan  titanium  yang telah terlapisi TiO 2 hasil anodizing dengan yang belum  dilapisi  TiO 2 .  Permukaan  yang  di  lapisi dengan  TiO 2 terlihat  berwarna  keabu-abuan dengan  permukaan  yang  halus  dan  ketebalan lapisan yang cukup baik.
Proses  pembentukkan  lapisan  TiO 2 pada permukaan plat Ti
Anoda:  Reaksi  oksidasi  Ti  membentuk lapisan film TiO 2 Ti → Ti 4+ + 4e - atau (1) 2H 2 O → O 2 + 4e - + 4H +
(2)
Ti + O 2 →TiO 2 (3)
Reaksi keseluruhan:
Ti + 2H 2 O → TiO 2 + 4H + + 4e -
Kutub katoda yaitu logam Cu menghasilkan gas hydrogen,  proses  anodizing  (Regonini et  al ., 2013)
Ti → Ti 4+ + 4e - (4)
Ti 4+ + 2O 2- → TiO 2
(5)
Ti(OH) 4 → TiO 2 + 2H 2 O (6)

## Elektroda TiO2/Ti Doping FeTiO 3
Metode  sol  gel  merupakan  metode  untuk mensintesis nanopartikel TiO 2 terdoping  logam dan non logam (Nurdin et al ., 2016). Metode ini memiliki keunggulan, sperti kemurnian, homogenitas,  fleksibilitas,  stoikiometri  yang mudah terkontrol, kemudahan dari pengolahan dan  komposisi  yang  terkontrol,  ekonomis, sederhana dan akurat. Pembuatan sol FeTiO 3 dengan  menambahkan  senyawa  Fe(NO 3 ) 3 dapat meningkatkan aktivitas fotokatalisis yang bertindak sebagai perangkap dari fotoregenerasi  elektron  dan hole sehingga dapat menekan terjadinya rekombinasi elektron- hole (Dadigala et al., 2016). Modifikasi TiO 2 menggunakan  doping  FeTiO 3 dapat menghasilkan aktivitas fotokatalitik yang tinggi di  bawah  cahaya  tampak.  Secara  visual  hasil yang  diperoleh  pada  teknik  doping  FeTiO 3 /Ti dan  FeTiO 3 .TiO 2 /Ti,  seperti  yang  ditampilkan dalam Gambar 3
Azis et al.
Gambar 3. Elektroda FeTiO 3. TiO 2 /Ti
Hasil  Karakterisasi  Menggunakan  X-Ray
Diffraction (XRD) Analisis X-Ray Diffraction (XRD) bertujuan  mengetahui  struktur  kristal  TiO 2 /Ti dan FeTiO 3. TiO 2 /Ti yang telah disintesis. Hasil karakterisasi elektoda TiO 2 /Ti dan
FeTiO 3. TiO 2 /Ti ditunjukkan pada Gambar 4.
Gambar 4. Spektrum puncak XRD elektroda (a) TiO 2 /Ti dan (b) FeTiO 3 .TiO 2 /Ti.
Hasil karakterisasi elektroda  TiO 2 /Ti menunjukkan berbentuk anatase sesuai dengan  penelitian  (Anas et  al ,  2016).  Hal  ini didukung  pola  difraksi  dimana  terdapat  pada puncak  pada  2 θ  25°  (101)  sesaui  dengan penelitian (Fang et al ., 2012). Data difraktogram XRD FeTiO 3 .TiO 2 /Ti menunjukkan adanya puncak pada 2θ 23 0 , 25 0 , 29 0 , 48 0 dan 55 0 .

## Karakteristik Spektrum Inframerah
Berdasarkan
hasil karakterisasi menggunakan FTIR diperoleh spektrum
FeTiO 3 -TiO 2 /Ti,  spektrum  ini  ditunjukkan  pada Gambar 5.
Indikasi  adanya  gugus –OH  stretching pada  bilangan  gelombang  dalam  serapan gugus 3383,14 cm -1 berasal dari etanol sebagai pelarut  pembuatan  FeTiO 3 .  Indikasi  adanya gugus  O=C=O  pada  bilangan  gelombang 2376,30  cm -1 dan      gugus  C=O  terletak  pada serapan 1624,06 cm -1 . Gugus C-H berada pada bilangan  gelombang  1425,40  cm -1 .  Bilangan gelombang  <  700  cm -1 dengan  intensitas penyerapan  yang  tinggi  berasal  dari  ikatan logam Fe-O dan O-Ti-O.
Azis et al.
Gambar 5 . Spektrum FTIR FeTiO 3
Hasil Karakterisasi dengan Scanning
Electron Microscopy (SEM)
Hasil  karaterisasi  menggunakan  SEM
bertujuan  untuk  melihat  morfologi  pada
permukaan  elektroda  yang  telah  dilapisi dengan sol-gel FeTiO 3 . Hasil dari karakterisasi SEM dapat dilihat pada Gambar 6
Gambar 6. Morfogi elekroda TiO 2 /Ti FeTiO 3. TiO 2 /Ti (10.000X) (A) dan FeTiO 3. TiO 2 /Ti (20.000X) (B)
Gambar 6A menunjukkan bentuk morfologi elektroda TiO 2 /Ti  pada plat titanium.
Hal  ini  ditandai  adanya  poros  berupa  tabung pada permukaan elektroda TiO 2 /Ti. Berdasarkan literatur, penggunaan pelarut HF, HNO 3 ,  dan  H 2 O  selama  proses  etchin memungkinkan  terbentuknya  tabung  pada logam  Ti..  Gambar  6B  memperlihatkan susunan kristal yang teratur dengan tipe acak. Hasil pelapisan sol-gel pada elektroda FeTiO 3 .
TiO 2 memperlihatkan  hasil  yang  merata  dan seragam  dengan  keteraturan  kristal  sangat baik.  TiO 2 /Ti  sebagai  template  sangat  baik
untuk proses pelapisan sol-gel dan memberikan kemungkinan kecil untuk menutupi permukaan TiO 2 /Nanotube Ti (Qin et al .,  2013).  Desain  elektroda  TiO 2 dengan metode  anodizing berperan  sebagai  agen pelekat  sol-gel  dan  dapat  meningkatkan  sifat elektronik material (Raghavender et al ., 2013).
Hasil  ini  memperlihatkan  proses  dip-coating yang  sangat  efektif  FeTiO 3 pada  permukaan substrat.

## Hasil Karakterisasi Menggunakan EDX
Hasil  karakterisasi  EDX  menunjukkan bentuk morfologi elektroda FeTiO 3 -TiO 2 /Ti dan
cm -1
Azis et al.
posisi Ti, O dan Fe sebagai infikasi keberadaan unsur  pada  elektroda  TiO 2 /Ti  menandakan
keberhasilkan  doping  FeTiO 3 dengan  metode sol gel.
.
Gambar 7. Hasil karakterisasi dari FeTiO 3 -TiO 2 /Ti
Gambar 7 menggambarkan data EDX dari hasil  sintesis  FeTiO 3 -TiO 2 /Ti.  Keberhasilan penempelan besi (Fe) munculnya puncak pada tingkat energi 0,6 KeV - 6,5 KeV. Jumlah besi (Fe)  pada  elektroda  FeTiO 3 -TiO 2 /Ti  mencapai 1,19 %.
Hasil  Karakterisasi  Menggunakan Linear Sweep Voltammetry (LSV)
Pengukuran  dengan  menggunakan metode  LSV  untuk  mengukur  arus  cahaya proposional  terhadap  fungsi  beda  potensial dengan menggunakan larutan elektrolit NaNO 3
0,1 M yang dihubungkan potensiostat portable.
Pengukuran menggunakan tiga elektroda yaitu elektroda  FeTiO 3 .TiO 2 /Ti  dan  TiO 2 /Ti  sebagai elektroda  kerja,  elektroda  platina  (Pt),  dan Ag/AgCl  sebagai  elektroda  pembanding.  Hasil pengujian  elektroda  TiO 2 /Ti  dibandingkan dengan elektroda FeTiO 3 .TiO 2 /Ti untuk mendapatkan pengaruh proses pelapisan TiO 2 pada proses fotoelektrokatalis.
Gambar  8a  menunjukkan  elektroda TiO 2 /Ti  yang  disinari  dengan  ultra  violet  (UV) memiliki aktivitas  yang  lebih baik daripaada di bawah  sinar  visible  dan  tanpa  penyinaran (gelap).  Hal  dikarenakan  elektroda  TiO 2 /Ti dengan  struktur  anatase  kristal  hanya  aktif dibawah sinar UV dengan panjang gelombang 365 - 388  nm. Pada kondisi tanpa penyinaran (gelap), elektroda TiO 2 /Ti tidak dapat menghasilkan  energi  yang  ditransmisikan  dari pita konduksi ke pita valensi.
Gaambar  8b  menggambarkan  elektroda FeTiO 3 .TiO 2 /Ti memiliki aktivitas tertinggi pada sinar  tampak  daripada  ultra  violet(UV).  dan tanpa  penyinaran.  Hal  ini  terjadi  karena kehadiran  doping  ilminite  (FeTiO 3 )  pada permukaan  TiO2  /  Ti  dapat  meningkatkan kinerja  elektroda  di  daerah  tampakl  dan menurunkan kinerja di daerah UV.
Penambahan  FeTiO 3 mampu  menggeser elektron dari pita valensi ke pita konduksi.
Azis et al.
Gambar 8. Uji aktivitas elektroda dengan LSV: (a) elektroda TiO 2 /Ti, (b) elektroda FeTiO 3 .TiO 2 /Ti.
Degradasi Reactive blue 160 Menggunakan Elektroda TiO 2 /Ti dan FeTiO 3 -TiO 2 /Ti
Uji  kinerja  elektroda  TiO 2 /Ti  dan  FeTiO 3 - TiO 2 /Ti dapat dimplementasikan menggunakan zat  warna reactive  blue  160 .  Panjang
gelombang reactive blue  160 dapat diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan spektrofotometer  UV-Vis    adalah  559  nm, seperti dalam Gambar 9.
Gambar 9. Panjang gelombang reactive blue 160
Selama  proses  pengukuran,  telah  terjadi transisi  electron  melibatkan  elektron  π  yang dikonjugasikan  sepanjang  gugus  kromofor reactive blue 160 heterosiklik dengan menyerap  energi  dan  zat  ini  terbaca  karena transisi  di  area  cahaya  tampak    (Anas et  al ., 2016). Berdasarkan hasil pengukuran masing- masing  larutan  terstandardisasi  dihasilkan kurva  kalibrasi  dengan  persamaan  linier  y  = 0,0357x + 0,0594.
Uji degradasi senyawa organik reactive blue 160 menggunakan proses fotokatalis dan fotoelektrokatalis  dengan  metode  teknik  MPA ( Multi  Pulse  Amperometry )  dan  Spektroskopi UV-Vis untuk mengetahui penurunan konsentrasi masing-masing larutan.
Fotoelektrokatalisis  adalah  kombinasi  dari proses  fotokatalisis  dan  elektrokimia.  Hasil degradasi  senyawa  organik reactive  blue 160 ditunjukkan pada Gambar 10 dan Gambar 11.

## 599 nm
Azis et al.
Gambar 10. Degradasi reactive blue 160 menggunakan elektroda TiO 2 /Ti, (a) proses fotokatalis, (b) proses fotoelektrokatalis
Degradasi reactive  blue  160 dengan proses  fotokatalis  menunjukkan  konsentrasi reactive  blue 160  menurun  sangat  lambat ketika diradiasikan baik oleh sinar UV maupun sinar  tampak  seperti  yang  digambarkan  pada Gambar  10a.  Penambahan  elektron  (arus listrik)  mencegah  rekombinasi  lubang  elektron
selama  penyinaran  cahaya  sehingga  proses degradasi  terjadi  lebih  cepat  seperti  yang ditunjukkan pada   Gambar 10b. Doping FeTiO 3 pada  TiO 2 /Ti  dapat  meningkatkan  kinerja elektroda  FeTiO 3 -TiO 2 /Ti  dalam  area  cahaya tampak seperti pada Gambar 11.
Gambar 11. Grafik perbandingan  fotokatalitik dan fotoelektrokatalitik (A) % degradasi fotokatalitik dan (B) % degradasi fotoelektrokatalitik
Gambar  11  menyajikan  kinerja  elektroda FeTiO 3 -TiO 2 /Ti  dalam  mendegradasi reactive blue 160  di  bawah  sinar  tampak  lebih  baik daripada  di  bawah  sinar  UVdengan  cahaya visibel terlihat lebih tinggi dibandingkan cahaya UV.  Hal ini sejalan dengan penelitian Kang et al. (2015)  yang  menyatakan  doping  dengan
logam  seperti  Cr,  Cu,  Pt  dan  Fe  dapat meningkatkan  kinerja  FeTiO 3 -TiO 2 /Ti    dalam mendegradasi Congo Red.

## KESIMPULAN
Elektroda  FeTiO 3 -TiO 2 /Ti  dibuat  dengan metode dip-coatinguntuk mendegradasi
Azis et al.
reactive blue 160 memiliki aktivitas lebih baik di bawah  sinar  tampak  dibandingkan  sinar  UV karena  doping  FeTiO 3 dapat  menurunkan energi  gap  sehingga  energi  yang  dibutuhkan elektron  untuk  mengalami  eksitasi  dari  pita valensi  ke  pita  konduksi  menjadi  lebih  sedikit. Selain  itu,  elektroda  FeTiO 3 -TiO 2 /Ti  di  bawah sinar  tampak  secara  fotoelektrokatalisis  dapat mendegradasi reactive blue 160 sekitar 69,9%. Sedangkan  elektroda  TiO 2 /Ti  pada  proses fotoelektrokatalisis memberikan hasil lebih baik pemaparan  sinar  UV  dan  mendegradasi reactive blue 160.

## DAFTAR PUSTAKA
Almeida, C.AP., N.A. Debacher, A.J. Downs, L. Cottet,  C.A.D.  Mello.  (2009).  Removal  of methylene  blue  from  colored  effluents  by adsorption on montmorillonite clay. Journal  of  Colloid  and  Interface  Science 332(1): 46 – 53
Anas,  M.,  Han,  D.S.,  Mahmoud,  K.,  Park,  H., Abdel-Wahab,  A.  (2016).  Photocatalytic degradation of organic dye using titanium dioxide modified with metal and non-metal deposition, Materials Science in Semiconductor Processing , 41:  209-218.
Binitha,  N.N.,  Z.  Yaakob,  R.  Resmi.  (2010). "Influence  of  synthesis  methods  on zirconium  doped  titania  photocatalysts", Central  European  Journal  of  Chemistry 8(1):182 –187.
Dadigala,  R.,  Gangapuram,  B  R.,  Bandi,  R., Dasari,  A.,  Guttena,  V.  (2016).  Synthesis and  Characterization  of  C –TiO 2 /FeTiO 3 and  CQD/C –TiO 2 /FeTiO 3 Photocatalysts with  Enhanced  Photocatalytic  Activities Under  Sunlight  Irradiation. Acta  Metall. Sin. (Engl. Lett.), 29(1): 17 –2.
Dolat, D., Mozia, S., Ohtani, B. dan Morawski, A.  (2013).  Nitrogen,  Iron-Single  Modified (N-Tio 2 , Fe-Tio 2 ) And Co-Modified (Fe, N- Tio 2 )  Rutile  Titanium  Dioxide  As  Visible- Light  Active  Photocatalysts, Chemical Engineering Journal, 225: 358-364.
Fang,  T.,  Yang,  C.,  Liao,  L.  (2012). Photoelectrocatalytic  degradation  of  high COD  dipterex  pesticide  by  using  TiO 2 /Ni
photo electrode, Journal of Environmental Sciences , 24: 1149-1156.
Fang,  Y.,  Sun,  M.,  Wang,  Y.,  Sun,  S.,  He,  J.
(2016). Cu 2 O decorated carbon- incorporated  TiO 2 microspheres  with enhanced  visible  light  photocatalytic activity,  Materials  Research  Bulletin,  74: 265-270.
Imtiazuddin,  S.M.  (2018).  "Impact  of  textile wastewater", Pakistan  Textile  Journal , 38 –39.
Kang,  Y.-G.,  Lee,  K.-H.,  Hahm,  H.-S.  (2015). Preparation  of  Visible  Light  Sensitive Nano-Sized  N-TiO 2 Photocatalysts  and their  Photocatalytic  Activity  Under  Visible Light, Turkish  Journal  of  Chemistry ,  39: 159-168.
Mani,  S.,  P.  Chowdhary,  R.N.  Bharagava, (2019). Textile  wastewater  dyes:  toxicity profile  and  treatment  approaches,  in: Emerg.  Eco-Friendly  Approaches  Waste Manag. , Springer, pp. 219 –244.
Maulidiyah,  M.,  Wibowo,  D.,  Sani,  A.  (2015).
Nanotube titanium dioxide/titanium electrode fabrication with nitrogen and Ag metal doped anodizing method: performance  test  of  organic  compound Rhodamine  B  degradation, International Pharmacy  and  Pharmaceutical  Sciences , 7: 141-146.
Nurdin,  M.,  Muzakkar,  M.Z.,    Maulidiyah,  M., Maulidiyah,  N.,    Wibowo,  D.  (2016). Plasmonic Silver —N/TiO 2 Effect on Photoelectrocatalytic  Oxidation  Reaction, J. Mater. Environ. Sci ., 7:  3334-3343.
Qin, Y.-H., Yang, H.-H., Lv, R.-L., Wang, W.-G., Wang, C.-W. (2013). TiO 2 nanotube arrays supported  Pd  nanoparticles  for  ethanol electrooxidation in alkaline media,
Electrochimica Acta , 106: 372-377.
Raghavender, A., Hong, N.H., Lee, K.J., Jung, M.-H., Skoko, Z., Vasilevskiy, M., Cerqueira,  M.,  Samantilleke,  A.  (2013). Nano-ilmenite  FeTiO 3 :  Synthesis  and characterization, Journal  of  magnetism and magnetic materials , 331:  129-132.
Wu,  H.  dan  Zhang,  Z.  (2011),  High Photoelectrochemical Water Splitting
Performance On Nitrogen Doped Double- Wall  Tio 2 Nanotube  Array  Electrodes, International Journal of Hydrogen Energy, 36(21): 13481-13487.